— 385 — 



prolungate sino a 412°, possiamo dare i valori di g 2 a tale temperatura, 

 quella cioè della fusione dello zinco. Il prolungamento arbitrario della curva 

 della resistenza è esteso per un intervallo di circa 70° ; quanto si fece cioè 

 coi dati del Weber, per ricavare il valore della resistenza elettrica specifica 

 del piombo a 325°. 



« Nella tabella I sono registrati oltre le ricchezze percentuali, in peso, 

 di zinco delle singole amalgame le concentrazioni espresse nel volume per- 

 centuale di zinco liquido a 412°. 



Tabella I. — Amalgame di Zinco. 





T 



? 



£>2 





T 



? 



9' 



Zn 20 Hg I63 



100° 



0,661 



0,123 



Zn 3 Hg 2 



300° 



0,329 



0,192 



Peso % Zn 

 3,833 



Voi. % Zn 

 7,13 



t' = 53° 



(200) 

 250 

 300 

 350 



(0,645) 

 0,637 

 0,624 

 0,611 



(0,115) 

 0,112 

 0,107 

 0,101 



Peso°/ 0 32,76 

 Voi. % 48,40 



t' = 258° 



325 

 350 

 (400) 

 (412) 



0,320 

 0,313 

 (0,298) 

 (0,294) 



0,186 

 0,181 

 (0,171) 

 (0,167) 



(400) 



(0,597) 



(0,096) 











(412) 



(0,592) 



(0,094) 



Zn 3 Hg 

 Peso % 49,36 



325 

 350 



0,308 

 0,298 



0,225 

 0,217 



Zn Hg 2 



250 



0,419 



0,147 



Voi. % 65,24 



(400) 



(0,277) 



(0,200) 



Peso % 13,97 



300 



0,406 



0,140 



7'=319° 



(412) 



(0,272) 



(0,196) 



Voi. % 23,82 



350 



0,393 



0,134 











t'= 157° 



(400) 

 (412) 

 0° 



(0,379) 

 (0,376) 

 0,442 



(0,127) 

 (0,126) 











« Costruendo la curva di q 2 a 412°, in funzione delle ricchezze percen- 

 tuali in volume di zinco, si vede che i 3 ultimi punti individuano una retta, 

 che prolungata, in corrispondenza all'ascissa 100 passa per il valore 



q 2 = 0,253 



resistenza elettrica specifica dello zinco puro. 



Leghe di Cadmio e Zinco. 



« Abbiamo esaminato solo due di queste leghe, di concentrazione 26 e 

 35 % in peso di zinco ; e ciò causa la difficoltà che presenta il loro studio 

 per l'alta temperatura di saturazione da esse posseduta. Tutte e due sono 

 solide e di un bel bianco argenteo, brillante. 



